83 
Für die drei letzten Körper ist kein eindeutiger Wert von 
fi angebbar; er hängt von der Zugrichtung ab. Da durch die 
Messungen von W. Voigt die drei Elasticitätskonstanten der 
drei Krystalle bekannt sind , liesse sich die Rechnung für ge- 
wisse Fälle leicht durchführen, doch sei darauf verzichtet. Es 
seien im folgenden nur die isotropen Gläser berücksichtigt. 
Es ergiebt sich : 
Substanz: | O 498 
Sa 06 
Oö58 
2154 | 
1571 
500 j $67 
P-2fiP' 
| — 0,598 
—0,504 
-0,526 
—0,444 
. 
-0,324 
—0,105 +0,51 
Bis auf Sbi ist also die massgebende Grösse P — 2 fx P' stets 
negativ. Im allgemeinen wird also in der Zugrichtung k kleiner. 
Da N ebenfalls kleiner wird , so wird die Änderung der Di- 
elektricitätskonstante unbestimmt, d. h. 
In Richtung des Zuges kann die Dielektricitätskonstante 
sowohl zu- als auch abnehmen. 
Eine Ausnahme bildet das Glas S 57 . Dieses hat die Zu- 
sammensetzung 82°/o PbO, 18°/« SiO 2, bezeichnet als „schwerstes 
Silikatflint“ (Dichte 6,335, Brechungsexponent 1,9625). Es hat 
nach den Versuchen von Herrn Pockels ein total abnormes 
Verhalten, insofern es die einzige homogene isotrope Substanz 
ist, die bei Zug negativ einaxig l ) wird. Da für dieses 
Glas S'57 die Grösse P — 2 g F positiv ist, so wird in der 
Zugrichtung h grösser. Man darf also für die Dielektricitäts- 
konstante vermuten: Bei Glas Sbi wird die Dielektricitäts- 
konstante in Richtung des Zuges kleiner. Versuche hierüber 
liegen nicht vor. 
1) F. Pockels, Phys, Zeitschrift 2. p. 693. 1901. 
